BESTIMMUNG DER CONSTANTEN DER ELASTICITAET ETC. 23 



den Beobachtungen über Elasticität, wie man sieht, leidlich, doch nicht 

 hervorragend homogen erwiesen. Dem entspricht, dass man auf den 



polirten Flächen einiger Stäbchen zahlreiche Gussporen , auf anderen 

 fast gar keine wahrnehmen kann. 



Cadmium. 

 Nr. 1) ^ = 0,604, D = 0,1002 ; 



= 9,61, I> = 0,892, & = 14,6, s = 1,44.10-^^ 



Ls = 10,15, Ts = 0,540, ^ = 14,7, s,^ 4,14. 



Nr. 2) B = 0,605, D = 0,1005; 



= 10,09, Tß = 0,900, & = 13,0, s = 1,41. „ 



Li 10,19, Tcs = 0,545, » = 14,6, 4,24. „ 



Nr. 3) j5 = 0,607, D = 0,1001 ; 



= 10,02, = 0,908, & = 15,4, s = 1,435. „ 



U- = 10,17, = 0,540, » = 14,7, 4,14. „ 



Nr. 4) B = 0,604, D = 0,1003; 



= 10,07, = 0,921, a = 14,7, s = 1,47. „ 



Ls = 10,18, Tcy = 0,535, & = 15,4, s, = 4,16. „ 



Gesammtmittel : s = l,439.10-^^ = 4,17o.lO-^^ sjs = 2,90. 



c = 2,59 .10+'^ = 2,11 .10+'^ c/<?i = 1,23. 



^ = 7,08 .10'^ , T = 2,44 .10*. 



Grusseisen. 

 Nr. l) B = 0,596, D = 0,1026 ; 



L^ = 10,16, = 0,662, & = 16,0, s = 0,796.10-*' 



Ls = 10,07, Ts = 0,363, S> = 16,5, 1,990. „ 



Nr. 2) :B = 0,595, D = 0,1030; 



L^ ^ 10,28, i;^ — 0,661, l> = 15,8, s = 0,792. 



= 10,52, Ts = 0,363, » = 16,5, = 1,925. „ 



Nr. 3) ^ = 0,596, Z> = 0,1038; 



L^ — 10,17, T^ 0,641, & = 15,4, s - 0,772. „ 



Ls = 10,10, Ts ^ 0,355, = 14,5, = 1,965. „ 



Nr. 4) B = 0,596, i) 0,1028; 



Lß = 10,18, = 0,669, Ö = 16,1, s = 0,816. „ 



i<r = 10,44, Ts = 0,365, 0 = 15,3, 1,950. „ 



